498 C. Doelter, 



geführt, daß von zehn zu zehn Grad abgekühlt wird und dann 

 durch 10 Minuten ein Stillstand in der Abkühlung eintritt, dann 

 herrscht während dieser 10 Minuten konstante Temperatur und 

 es können die Kristalle sich langsam abscheiden; hierauf wird 

 wieder um 10° gekühlt und durch 10 Minuten die Temperatur 

 wieder konstant gehalten u. s. f. Die Abkühlung um 100° er- 

 folgt demnach in ungefähr 100 Minuten. Um die langsame Ab- 

 kühlung zu erreichen, ließ ich einen besonderen kleinen Wider- 

 stand konstruieren, der eben sehr langsam die Amperezahl ver- 

 ringert. 



Für den Ofen ist ein Verbrauch von höchstens 5 Ampere 

 nötig und kann die Verringerung so langsam erfolgen, daß man 

 durch lange Zeit die Temperatur konstant erhalten kann und 

 sogar eine Einstellung auf 5° erreichen kann. 



Es wurden Mischungen von zwei Komponenten und solche 

 von drei untersucht. Da außer den direkten Beobachtungen 

 unter dem Mikroskop auch noch Versuche mit den in Tiegeln 

 durch zirka 7 Stunden erstarrten Schmelzen vorlagen, so war 

 ein Vergleich möglich. Die Resultate waren fast stets dieselben. 



I. Mischungen von zwei Komponenten. 



1. Mischungen von Labradorit und Augit. Über die 

 Beobachtungen an erkalteten Schmelzen und über die Schmelz- 

 punkte derselben wurde bereits früher berichtet. Es wurden 

 untersucht die Mischungen Labradorit, Augit im Verhältnis 

 2:1,9:1. 



Mischung von 2 Labradorit, 1 Augit. Schmelzpunkt 

 1150°. Maximaltemperatur 1240°. 



Bei 1150° keine Kristallbildung. 



» 1140° einzelne sehr seltene Augitmikrolithe. 



» 1130° stärkere Augitbildung, gleichzeitig bilden sich ein- 

 zelne rundliche Magnetite. 



» 1 120° scheiden sich viele Augitkristalle ab, ganze garben- 

 förmiger Gruppen, nur wenig Plagioklas. 



» 1110° Fortsetzung der Augitbildung. 



» 1 105° scheidet sich der Plagioklas mesostatisch ab, 

 gleichzeitig weitere Augitbildung. 



